— 48 — 



Si osserva che la superficie metallica esterna, ovvero esposta alla luce, 

 è ricoperta di uno strato di idrossido gelatinoso, che facilmente si asporta 

 con un leggero strofinamento col polpastrello del dito o con una barba di 

 penna. Sotto questo strato gelatinoso se ne trova un altro di idrossido colo- 

 rato in giallo chiaro, fortemente addensato, tenacemente aderente al metallo 

 e qua e là chiazzato o striato di un vero marrone più o meno scuro. 



La coppetta imbuto, nella parte inferiore, e le laminette. sotto questa 

 disposte, avevano un colorito bianca e non giallo, pur essendo ricoperte, in 

 tutta la superficie, di uno strato di idrossido addensato e fortemente aderente. 



Per una determinazione quantitativa dell' idrossido, formatosi per trasfor- 

 mazione dell'alluminio, ho tentato di distaccare lo strato aderente al metallo, 

 evitando di asportare particelle del metallo stesso. Ciò è stato da me ottenuto 

 solo in parte, riscaldando direttamente, con fiamma a gas e per piccole por- 

 zioni, la coppa, la coppetta-imbuto, e le listerelle. perchè l'idrossido nel riscal- 

 damento si sollevava e schizzava, rimanendone però aderente una porzione non 

 piccola, che in nessun modo è stata potuta asportare. Debbo far notare che 

 distaccandosi l'ossido, l'alluminio sottostante non era bianco lucente, ma di 

 un colorito marrone ed opaco. 



L'ossido, così raccolto, è stato sospeso nell'acqua e trattato a caldo con 

 potassa caustica. Si è ottenuto una soluzione ed un residuo marrone, il 

 quale è stato poi raccolto su di un piccolo filtro, lavato lungamente con so- 

 luzione debole di potassa bollente e finalmente con acqua distillata. 



La soluzione è stata unita all'acqua decantata dalla coppa e contenente 

 dell' idrossido di alluminio, per avere un'unica soluzione nella potassa; la 

 sostanza marrone è stata distaccata dal filtro nel miglior modo, con una 

 .spruzzetta, e passata in una capsula di porcellana. 



Soluzione. Questa soluzione, debolmente colorata in giallo, è stata trat- 

 tata con cloruro d'ammonio, per precipitare l'allumina, la quale poi è stata 

 raccolta, lavata e pesata colle prescrizioni note per questa determinazione. 

 Ho ottenuto: 



Al 2 0 3 gr. 1.19558 = Al gr. 0,6341 



Quantità molto inferiori alla realtà, perchè, come ho già detto, una 

 gran parte dell' idrossido è rimasto tenacemente adeso alla superficie metallica. 



Sostanza marrone. La sostanza marrone era in quantità troppo piccola 

 per un'anali^ vera e propria; sibbene sufficiente per alcune indagini soltanto. 



Trattata ripetutamente con acido cloridrico a freddo ed a caldo, t-i è 

 disciolta solo in parte, e nella soluzione è stato trovato ferro ed allumina. 

 La parte indisciolta, trattata con acqua regia a caldo, si è disciolta ancora 

 in parte e la parte disciolta risultata di ferro e di allumina. Finalmente il 

 residuo è stato fuso con una piccola quantità di carbonato di potassio, e nel 

 prodotto della fusione ho potuto constatare ancora il ferro. Non mi è stato 



